48 



W. Eitel. 



verknetet wird und in der das durch den Pfropfen hindurch- 

 gehende Thermoelement zugleich völlig sicher fixiert wird, 

 so daß Verschiebungen und Kurzschlüsse innerhalb der Bomben, 

 die sonst leicht bei den Erschütterungen während der Montage 

 sich einstellten, auch völlig vermieden wurden. 



Experimentelles über Schmelzlösungeri aus dem 

 Natronalumosilikat Nephelin und dem Calcium- 

 carbonat. 



a) Bei Drucken zwischen 100 und 110 kg/cm 2 . 



Eine wichtige Frage der physikalisch-chemischen Petro- 

 graphie ist diejenige nach den Beziehungen zwischen Silikat- 

 magmen und Carbonatgesteinen. Die enge Verknüpfung mancher 

 kontaktmetamorpher Kalke mit Nephelingesteinen insbesondere 

 ist eine oft diskutierte Erscheinung, welche auch mineralogisch 

 durch das Auftreten von Mineralien wie Nephelin, Sodalith, 

 Hauyn, Nosean und vor allen Dingen auch von Cancrinit inter- 

 essant ist. Ganz besonders merkwürdig sind unter diesen die 

 Silikocarbonate der Cancrinitgruppe, und es verlohnte sich, die 

 Systeme Ca C0 3 — Nephelin und Na 2 C0 3 — Nephelin in Angriff 

 zu nehmen, welche in den natürlichen Cancriniten (Misch- 

 kristallen im wesentlichen der Verbindungen Ca C 3 . 3 Na AI Si 4 

 und Na 2 C0 3 . 3NaAlSi0 4 , mit etwas Wassergehalt etc.) vor- 

 gebildet sind. Einige orientierende Vorversuche des Verf/s 

 zunächst über Schmelzen mit CaC0 3 und Nephelin als Kom- 

 ponenten fielen so ermutigend aus, daß er das System CaC0 3 — 

 Nephelin wie im folgenden vollständiger ausarbeitete. 



Als Ausgangsmaterialien dienten völlig reine (pro analysi) 

 Präparate von Calciumcarbonat (gefällt), Natriumcarbonat 

 (calciniert), Tonerde und Kieselsäure (gefällt), sämtlich von 

 der Firma E. Merck-Darmstadt bezogen und mit weniger als 

 0,1 % fremden Verunreinigungen. Die Reinheit des Calcium- 

 carbonates ergab sich im Vorversuch mit 5 g beim Ein- 

 schmelzen im Platintiegel bei 115 kg/cm 2 Druck zu 1290° in 

 völliger Übereinstimmung mit der von Boeke angegebenen 

 Zahl. Die zur Bildung des synthetisch darzustellenden Nephe- 

 lins notwendigen stöchiometrisch berechneten Mengen von 

 Na 2 C0 3 , A1 2 3 und Si0 2 wurden sorgfältig vermischt, sehr 

 langsam angewärmt (zur Vermeidung von Verlusten des leicht 



